22 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



„Die Krystalle der Eisen-Wolfram-Verbindung stellen flache trigo- 

 nale Prismen mit Basis dar. Durch die Messungen wurde der Prismen- 

 winkel genau zu 60 ° und die Neigung von Prisma zur Basis zu 90 ° 

 gefunden. Da keine anderen Flächen beobachtet werden konnten, muss 

 es unentschieden bleiben, ob die jedenfalls im hexagonalem System 

 krystallisirende Substanz in die trapezoedrisch-tetartoedrische Abtheilung 

 gehört, oder ob das trigonale Prisma durch Zusammenwirken der rhom- 

 boedrischen Hemiedrie mit Hemimorphie nach der Hauptaxe hervor- 

 gebracht wird. Zuweilen erscheinen zwei Krystalle symmetrisch nach 

 einer Fläche des trigonalen Prismas verwachsen. Eine Spaltbarkeit 

 wurde nicht beobachtet. 



Bemerkenswerth ist die Härte der Krystalle, welche den Topas mit 

 grosser Leichtigkeit ritzen und ungefähr dieselbe Härte, wie der Korund 

 besitzen." 



Die chemische Untersuchung der Krystalle, die von dem Assistenten 

 am pharmaceutischen Institut Herrn Dr. Grützner ausgeführt wurde, 

 wies Eisen und Wolfram nach, während die Hauptmasse der Legirung 

 nicht unbeträchtliche Mengen Kohlenstoff chemisch gebunden enthielt. 



Die Legirungen des Wolframs sind bisher nur wenig untersucht 

 worden. In dem Lehrbuch der Chemie von Berzelius findet sich eine 

 "Notiz, wo es heisst: mit anderen Metallen lässt sich das Wolfram zusammen- 

 schmelzen und einige seiner Legirungen behalten einen gewissen Grad 

 von Geschmeidigkeit, wie jene mit Blei und Kupfer. — Im Jahre 1858 

 nahm Muchet in England ein Patent auf die Anwendung des Wolframs 

 bei der Stahlfabrikation, durch welches dem bis dahin als werthlos be- 

 trachteten Metall, dessen Erze auf die Halden geschüttet und kaum als 

 Wegepflasterungsmaterial benutzt wurden, in kurzer Zeit ein nicht un- 

 bedeutender Werth beigelegt wurde. — Bernoulli hat dann Legirungen 

 mit Eisen, Kupfer, Blei, Antimon, Wismuth, Kobalt, Nickel, Silber und 

 Gold darzustellen versucht. 



Sein Hauptaugenmerk richtete er jedoch auf die technisch wichtigste 

 Legirung von Wolfram mit Eisen. Nach seinen Versuchen lässt sich 

 Eisen in jedem Verhältniss mit Wolfram legiren, bis man unter Zusatz 

 von 80 pCt. Wolfram eine bei heftigster Weissglühhitze umschmelzbare 

 Masse erhält. Bernoulli erhielt auf diese Weise beim Glühen von 

 kohlenstoffhaltigem Eisen mit 80 pCt. Wolframsäure keinen Regulus, 

 sondern nur eine unregelmässige, sich an die Wände anlegende, blasige 

 Masse, die im muschligen Bruch eine schöne silberartige weisse Farbe 

 zeigte und so hart war, dass sie Glas und Quarz mit Leichtigkeit ritzte. 

 — In neuester Zeit hat „Biermann's Metall-Industrie cc in Hannover die 

 Herstellung dieser Legirungen in den verschiedensten Procentsätzen in 

 die Hand genommen, wie sie auch eine Menge anderer interessanter 

 Legirungen wie Ferro-Chrom, Ferro-Molybdän u. A. in den Handel bringt. 



